26 
Heinrich Lüdtke: Über die Eigenschaften 
Bei einem Zusatz von weinsaurem Kupfer zur Reduktions¬ 
flüssigkeit, nach Art w r ie es Liebig empfiehlt, dauerte es bei 
mir sehr lange, bis sich ein Spiegel bildete, und die so er¬ 
haltenen Spiegel zeigten zwar einige Schwankungen, aber 
keine stetige Abnahme des Widerstandes. Erwähnen will 
ich ferner, dass ich meist auch schon bei einem Zusatz von 
Natronlauge die Abnahme des Widerstandes nicht konstatieren 
konnte, namentlich wenn die Herstellung der Spiegel längere 
Zeit in Anspruch nahm. Oben ist ein Fall herausgegriffen, 
wo schon nach einer halben Stunde ein Spiegel mit mess¬ 
barem Widerstande entstanden war. Bei der Reduktion mit 
Milchzucker nach der ersten Liebigschen Methode, jedoch 
ohne Zusatz von Natronlauge, erhielt ich in der Kälte nur 
äusserst dünne Spiegel, die überhaupt nicht leiteten. Nach 
Zusatz von Natronlauge erhielt ich etwas dunkel reflektierende 
Spiegel, bei gewöhnlicher Temperatur allerdings auch erst 
im Verlauf von mehreren (6—12) Stunden. Dieselben waren 
teils blau teils grau durchsichtig, leiteten ziemlich gut und 
zeigten keine Abnahme des Widerstandes, sondern eher 
eine kleine Zunahme, wie folgende Tabelle zeigt. 
Tabelle 7. 
Zeit 
a 
b 
17. Nov. 92; 8 11 V. 
8,50 
2,37 
r » h xr 
>> >) " ^ • 
8,77 
2,49 
18. „8t V. 
8,75 
2,57 
19. „ „ 8 h V. 
9,88 
2,68 
26. „ 8 1 V. 
9,48 
2,99 
Der Widerstand scheint sich dabei allmählich einer be¬ 
stimmten Grenze zu nähern. Die Methode von Martin lieferte 
nun schon in ganz kurzer Zeit Spiegel, die schön blau 
durchsichtig sind, aber keine Abnahme des Widerstandes 
zeigen. Auf die Gründe des abweichenden Verhaltens der 
beiden zuletzt erwähnten Silberspiegelsorten werde ich später 
noch näher eingehen. 
Es hat sich also gezeigt, dass man nach verschiedenen 
Versilberungsmethoden Silberspiegel erhält, deren elektrischer 
Leitungswiderstand mit der Zeit bedeutend abnimmt. Wie 
schon mehrfach erwähnt, hat Oberbeck dies schon bei den 
